SUR LE FROTTEMENT. 673 
F TABLEAU LXXIV. 
113. Expériences sur le frottement de la fonte en mou- 
vement sur du bronze. 
gË| fondue | narone gons | Teanl | FORCE paront ml à 
&E É RE nd 2 Pression RERUADE done Paramètre| trice  |Frottement| frottement % £a © ë 
23 contact. l'enduit. P ment dt 2C Q° a De E 
—— ns ce ne ns | | ns Dre, —— 
m. € | kil. kil, kil. mèt. kil. kil, mèt. 
1| 0,036 » 1004,6 | 193,25|177,72| 6,64 | o,301|147,02| 0,146! 1,34 
2| td. » 1004,6 | 241,25/214,08| 3,16 | 0,632|149,62| 0,148] 1,95 
k Moyenne....| 0,147 
id. Suif. |1004,6 | 127,25|119,26| 9,20 | 0,277| 89,00! 0,088| 1,30 
id. id. 1004,6 | 145,25|130,62| 4,00 | 0,500 79,62| 0,079! 1,73 
id. id. |1004,6 | 193,25/191,03| 3,00 | 0,666/103,03| 0,092! 1,99 
5 id. |2000,6 | 289,25 6 ; 8 
à 1,26) 4,24 | 0,4511165,24| 0,0 
id. id. |2000,6 | 349,25|308,22| 3,00 | 0,066|172,42| 0,086| 1,99 
ow I OCR © 
à 
Moyenne....| 0,085 
ëd. |Saindoux| 509,41| 73,28| 63,92| 2,72 | 0,735] 31,76 0 ,062 
id. id. 509,41! 91,25| 78,83| 2,40 | 0,833] 35,57| "0,069 
id. id. 509,41| 91,26| 80,60| 2,68 | 0,747| 41,81] 0,082 
11| 4, id. |1498,76 211,25|188,77| 3,52 | 0,568|102,05| 0,067 
/2| | id: id. |1408 247,29|216,30| 2,64 | 0,795 4,84| 0,063 
13| 1d. id. un 247,26|216,72| 2,56 ab 230 0,064 
14| rd. id. _|1498,76 271,25/238,67| 2,84 | o,704|131,11| 0,087 
Moyenne....| o,o7e 
15| id. |Huile doiv.|1004,6 | 145,25|128,31| 3,00 | 0,666| 60,28| 0,060| 1,99 
» ? 
16| id. id. |1004,6 | 133,25|121,49| 5,34 | 0,374| 83,35| o,083| 1,49 
17| id. id. |1004,6 | 169,25|147,20| 2,50 | 0,800| 65,60! 0,066| 2,19 
18| éd. id. |2000,6 | 289,25|265,46 2,96 | 0,6:5]117,78| 0,059| 2,04 
Moyenne....| 0,067 
19| éd. |Surfonct| 1004,6| 193,25|175,48| 4,80 | 0,4191132,95| 0,132| 1,58 
20| id. | id. 1004,6| 241,25|210,76. 2,60 | 0,769/132,32| 0,132] 2,21 
Moyenne. ... 
Observations . On remarquera que, d’aprésles résultats du 
tableau ci-dessus, le frottement entre la fonte et le bronze 
sans enduit paraît être sensiblement plus grand quand le 
second de ces métaux glisse sans enduit sur le premier, 
que dans le cas inverse. Cela tient sans doute à ce que le 
bronze étant plus tendre que la fonte, il se produit plus 
de poussière métallique quand il glisse sur la fonte, que 
quand ce dernier métal parcourt les pièces de bronze. 
4 + Savans étrangers. 85 
